RAA - Reação Álcali-agregado - Ocorrências em Edifícios (Recife/PE)
Autor: Blog do Professor Edson | Publicado: 2013-12-08T10:16:00-08:00






A alguns anos atrás, foi
identificado em blocos de fundação de edifícios na Região Metropolitana do
Recife-RMR, o fenômeno da reação álcali-agregado RAA, problema que vem chamando
a atenção da comunidade técnica local.



&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; A RAA foi descoberta por acaso.
Após o colapso do Edifício Areia Branca, em 14 de outubro de 2004, situado na
Zona Sul da RMR. (Oliveira, 2005)



&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; O Edifício Apolônio Sales,
localizado na av conde da Boa Vista, Centro, passava por inspeções a pedido dos
administradores do edifício. Após o incidente com o Edifício Areia Branca,
resolveu-se abrir a fundação do edifício Apolônio Sales o qual apresentou
quadro fissuratório. (Almeida,2007)






<!--[if gte vml 1]><v:shape id="Imagem_x0020_1"
 o:spid="_x0000_i1037" type="#_x0000_t75" style='width:387pt;height:289.5pt;
 visibility:visible;mso-wrap-style:square'>
 <v:imagedata src="file:///C:\Users\edson\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image003.jpg"
  o:title=""/>
<![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]-->

Foto 1 – Bloco de
coroamento do edifício Apolônio Sales











Características do Edifício Apolônio Sales






<!--[if gte vml 1]><v:shape id="Imagem_x0020_2"
 o:spid="_x0000_i1036" type="#_x0000_t75" alt="Edifício Comercial - Empresarial Apolonio Sales"
 style='width:216.75pt;height:247.5pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square'>
 <v:imagedata src="file:///C:\Users\edson\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image004.jpg"
  o:title="Edifício Comercial - Empresarial Apolonio Sales"/>
<![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]-->

Foto 2 – Vista da
fachada do Edifício após reforma



<!--[if !supportLists]-->ü&nbsp;
<!--[endif]-->Estrutura em concreto armado aparente

<!--[if !supportLists]-->ü&nbsp;
<!--[endif]-->13 pavimentos

<!--[if !supportLists]-->ü&nbsp;
<!--[endif]-->11.646 m² de área locável

<!--[if !supportLists]-->ü&nbsp;
<!--[endif]-->19 anos de construído

<!--[if !supportLists]-->ü&nbsp;
<!--[endif]-->Fundação: Estacas de concreto armado
centrifugado com diâmetros de 400mm a 700mm.



<!--[if !supportLists]-->a.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<!--[endif]-->Jazida
e tipo de agregado reativo utilizado.



Para
a caracterização dos componentes do concreto, foram realizados diversos ensaios
através dos testemunhos retirados dos blocos, 

<!--[if !supportLists]-->·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<!--[endif]-->Petrografia;

<!--[if !supportLists]-->·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<!--[endif]-->Microscopia estereoscópica e óptica;

<!--[if !supportLists]-->·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<!--[endif]-->Análise dos agregados;

<!--[if !supportLists]-->·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<!--[endif]-->Microscopia eletrônica de varredura;

<!--[if !supportLists]-->·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<!--[endif]-->Teor de álcalis solúveis;

<!--[if !supportLists]-->·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<!--[endif]-->Expansão do agregado graúdo;

<!--[if !supportLists]-->·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<!--[endif]-->Resistência à compressão;

<!--[if !supportLists]-->·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<!--[endif]-->Resistência à tração por compressão diametral;

<!--[if !supportLists]-->·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<!--[endif]-->Módulo de deformação.



Análise do agregado Graúdo:






<!--[if gte vml 1]><v:shape id="Imagem_x0020_3"
 o:spid="_x0000_i1035" type="#_x0000_t75" style='width:399.75pt;height:153.75pt;
 visibility:visible;mso-wrap-style:square'>
 <v:imagedata src="file:///C:\Users\edson\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image006.jpg"
  o:title=""/>
<![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]-->





Síntese das características do Agregado Graúdo






<!--[if gte vml 1]><v:shape id="Imagem_x0020_4"
 o:spid="_x0000_i1034" type="#_x0000_t75" style='width:474pt;height:281.25pt;
 visibility:visible;mso-wrap-style:square'>
 <v:imagedata src="file:///C:\Users\edson\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image008.jpg"
  o:title=""/>
<![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]-->



Síntese das características do Agregado Miúdo






<!--[if gte vml 1]><v:shape id="Imagem_x0020_6"
 o:spid="_x0000_i1033" type="#_x0000_t75" style='width:462.75pt;height:129pt;
 visibility:visible;mso-wrap-style:square'>
 <v:imagedata src="file:///C:\Users\edson\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image009.jpg"
  o:title=""/>
<![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]-->

De
acordo com os ensaios o agregado graúdo mostrou-se como responsável pelo
desenvolvimento de reações expansivas do tipo álcali-silicato, pela presenta de
quartzo e feldspato em sua composição mineralógica. (Almeida, 2007)





Determinação do teor de álcalis solúveis






<!--[if gte vml 1]><v:shape id="Imagem_x0020_7"
 o:spid="_x0000_i1032" type="#_x0000_t75" style='width:498pt;height:138pt;
 visibility:visible;mso-wrap-style:square'>
 <v:imagedata src="file:///C:\Users\edson\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image010.jpg"
  o:title=""/>
<![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]-->





O
teor de álcalis solúveis corresponde a 0,12 %. Esse valor é suficiente para o
desencadeamento da reação química envolvendo os álcalis do cimento e o agregado
reativo.



Determinação de expansão do Agregado Graúdo (Ensaio ASTM C 1260/05).








<!--[if gte vml 1]><v:shape id="Imagem_x0020_8"
 o:spid="_x0000_i1031" type="#_x0000_t75" style='width:512.25pt;height:383.25pt;
 visibility:visible;mso-wrap-style:square'>
 <v:imagedata src="file:///C:\Users\edson\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image011.jpg"
  o:title=""/>
<![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]-->







De
acordo com os critérios estabelecidos pela ASTM C 1260/05, o agregado é
considerado reativo se apresentar expansões aos 14 dias iguais ou superiores a
0,20 %, neste caso o valor apresentado foi de 0,29%.



Jazida



&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nos estudos pesquisados não há indicação jazida de
origem do agregado graúdo utilizado na obra. No entanto, na RMR são utilizados
para a confecção de concreto os agregados graúdos provenientes de 6 pedreiras
distintas há muitos anos. Essas pedreiras estão situadas em cinco cidades do
estado de Pernambuco (Ipojuca, Moreno, Vitória de Santo Antão, Jaboatão dos
Guararapes e Cabo de Santo Agostinho), conforme mostra a Figura abaixo:






<!--[if gte vml 1]><v:shape id="Imagem_x0020_9"
 o:spid="_x0000_i1030" type="#_x0000_t75" style='width:438.75pt;height:354pt;
 visibility:visible;mso-wrap-style:square'>
 <v:imagedata src="file:///C:\Users\edson\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image012.emz"
  o:title=""/>
<![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]-->

Mapa – Localização das
Jazidas em relação a cidade do Recife



Estudos realizados em
2009 nestas diversas pedreiras permitiram a identificação petrografica das
rochas das mesmas. 

As amostras de
rochas foram coletadas nas próprias pedreiras, onde os maciços rochosos
já haviam sido demolidos e as rochas encontravam-se amontoadas para posterior
britagem. (Cavalcanti, 2009)
















<!--[if gte vml 1]><v:shape id="Imagem_x0020_10"
 o:spid="_x0000_i1029" type="#_x0000_t75" style='width:750pt;height:448.5pt;
 visibility:visible;mso-wrap-style:square'>
 <v:imagedata src="file:///C:\Users\edson\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image014.emz"
  o:title=""/>
<![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]-->



Quadro - Resumo da mineralogia,
classificação petrográfica e reatividade potencial dos agregados

&nbsp;&nbsp;

















&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gráfico - Média
das expansões das barras de acordo com a ASTM C 1260 (2005), NBR 15577-4 (2008)










<!--[if gte vml 1]><v:shape id="Imagem_x0020_12"
 o:spid="_x0000_i1027" type="#_x0000_t75" style='width:543pt;height:210pt;
 visibility:visible;mso-wrap-style:square'>
 <v:imagedata src="file:///C:\Users\edson\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image018.emz"
  o:title=""/>
<![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]-->

Conforme
se observa nas tabelas acima, com a comparação entre os trabalhos de ALMEIDA e
CALVALCANTI. Conclui-se de que a jazida do agregado graúdo utilizada para a
construção do edifício Apolônio Sales, foi a pedreira situada na cidade de
vitória a qual entre todas as pesquisadas é a que apresenta maior
expansividade.



<!--[if !supportLists]-->b.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <!--[endif]-->Tipo
de reação álcali-agregado.



Reações expansivas do tipo álcali-silicato



<!--[if !supportLists]-->c.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <!--[endif]-->Características
da ocorrência &nbsp;da reação.



É um tipo específico de reação álcali-sílica, em que
participam os álcalis e alguns tipos de silicatos presentes em certas rochas.
Os silicatos reativos mais comuns são o quartzo tensionado por processos
tectônicos, e os minerais da classe dos filossilicatos presentes em ardósias,
filitos, xistos, gnaisses, granulitos, quartzitos, dentre outros (NBR 15577-1,
2008).

Apresenta o mesmo mecanismo que a reação
álcali-sílica, porém ocorre mais lentamente, devido ao fato dos minerais
estarem mais dispersos em seu retículo cristalino. É o tipo de RAA mais
encontrado no Brasil, estando as fundações (blocos e sapatas) da Região Metropolitana
do Recife inclusas nesse tipo de reação (CAVALCANTI et al., 2005).



<!--[if !supportLists]-->d.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <!--[endif]-->Principais
consequências.



Problema de fissuras
em todos os blocos de coroamento do edifício o quê compromete a integridade da
estrutura (48 blocos –&nbsp; 02 a 20 estacas).

Devido as fissuras a
armadura do bloco de coroamento fica exposta com desencadeamento de processo
corrosivo.









<!--[if gte vml 1]><v:shape id="Imagem_x0020_13"
 o:spid="_x0000_i1026" type="#_x0000_t75" style='width:241.5pt;height:181.5pt;
 visibility:visible;mso-wrap-style:square'>
 <v:imagedata src="file:///C:\Users\edson\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image020.png"
  o:title=""/>
<![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]--><!--[if gte vml 1]><v:shape id="Imagem_x0020_14"
 o:spid="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" style='width:240.75pt;height:181.5pt;
 visibility:visible;mso-wrap-style:square'>
 <v:imagedata src="file:///C:\Users\edson\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image022.png"
  o:title=""/>
<![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]-->

Figura – Blocos do
edifício com alto grau de fissuração.





Referências Bibliográficas



http://www.buildings.com.br/edificio/1446-empresarial-apolonio-sales
- Pesquisa em 20/04/2013



ALMEIDA, G S. Recuperação de blocos de coroamento
afetados pela reação álcali-agregado. Dissertação de Mestrado em Engenharia
Civil. Escola Politécnica da Universidade de Pernambuco, 2009.



ANNUAL
BOOK OF ASTM STANDARDS. ASTM C 1260/2005: Standard test method for
potential alkali reactivity of aggregates (mortar-bar method). Philadelphia,
2005. Section 4, p.
4.



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR
15577-1/2008: Guia para Avaliação da Reatividade Potencial e Medidas
Preventivas para uso de Agregados em Concreto. Rio de Janeiro, 2008.



CAVALCANTE, C F .Análise de Método de prevenção da Reação
álcali-agregado: Análise petrográfica e método acelerado de barras de
argamassa. Dissertação de Mestrado em Engenharia Civil. Universidade
Católica de Pernambuco, 2007.



CAVALCANTI, A. J. T.; AMARAL, C. K.; SBRIGHI, C.; SALLES, F.
M. Reações expansivas em estruturas de concreto. In: Revista Concreto.
IBRACON. n. 39, p.30-32. jun./jul./ago. Trimestral. ISSN
1806-9673. 2005.




SILVA, G. A., OLIVEIRA, R. A. Procedimento de injeção de
trincas nos blocos de coroamento afetados pela reação álcali-agregado. II
Simpósio sobre Reatividade Álcali-Agregado em estruturas de concreto. 48º
CBC&nbsp; Ibracon. Rio de Janeiro, 2006.&nbsp;